453 



des Werthes H erforderlichen oben angeführten Daten noch das mittle 

 spec. Gew. der Erdrinde und das mittle spec. Gew. des ganzen Erd- 

 körpers nothwendig; der ungefähre Werth derselben im Vergleiche 

 zum spec. Gew. des Wassers ist eingangs angegeben worden. — 

 (Rhein, westphäl. Verhandlgn. 1864. Sitzgsber. 89 — 61.) 



Oryctognosie. R, Hermann, Zusammensetzung von 

 Aeschynit, Wöhlerit und Euxinit. — Diese Mineralien gehö- 

 ren zum rhombischen System und ihre Messungen ergaben für den 

 Euxinit 1,0190:1:1,0482.00p 1 /« 126°; 2Foo51 (Forbes); 



Wöhlerit 0,9950:1 : 1,0599. ^ P1/2 127° 6; ^90° 48', oo P3 35 ° 

 18'; V» P~oo 140° 5*; P~oo 82° 50' (Dauber); 



Aeschynit 0,9899 : 1 : 1,0002 .«, P 90° ; ^P'/a 127° 19'; «/» P" 00 

 73,44; 2 / 3 :P2.68 , 128°, 158°, 36' (G. Rose). 



Die Uebereinstimmung in der Form liess eine ähnliche chemi- 

 sche Constitution erwarten und in der That haben sie die gemein- 

 schaftliche Formel RO 2 R 2 2 + nRO RO 3 . Titansäure wird in die- 

 sen Mineralien durch Kieselerde und Zirkonerde durch einatomige 

 Basen vertreten. Den Wöhlerit von Brevig hat Scheerer analysirt 

 und danach ist der Sauerstoffgehalt der Basen nahe gleich dem der 

 Kieselsäure, aber es würden keine Basen für die niobige Säure über- 

 bleiben. Die neue Analyse unter b neben der frühern unter a hat 

 ergeben 





a 



b 



Niobige Säure 



14,47 



11,58 



Kieselsäure 



30,62 



29,16 



Zirkonerde 



15,17 



22,72 



Eisenoxydul 



1,91 



1,28 



Manganoxydul 



1,55 



1,52 



Kalk 



26,19 



24,98 



Magnesia 



0,40 



0,71 



Natron 



8,39 



7,63 



Wasser 



0,24 



1,33 



98,94 99,91 



Die gewonnene niobige Säure hatte 5,00 spec. Gew. Die ge- 

 naue Untersuchung der Zirkonerde liess keinen Gehalt an Cerbasen, 

 Titansäure, Thorerde, Yttererde erkennen. — Die Analyse des Ae- 

 schynit erwies: 





a 



b 



c 



Tantalähnliche Säuren 



33,39 



35,05 



33,28 



Titansäure 



11,94 



10,56 



25,90 



Zirkonerde 



17,52 



17,58 



— 



Oxyde der Cergruppe 



17,65 



26,72 



33,54 



Eisenoxydul 



7,24 



4,32 



5,45 



Yttererde 



9,35 



4,62 



1,28 



Kalk 



2,40 



— 



— 



Glühverlust 



1,56 



1,66 



1,20 



101,05 100,51 100,57 



